( i48) 



CHIMIE ANALYTIQUE. — Recherches sur Vêlai où se Irom'ent dans les 

 foules el aciers les élémenls autres que le carbone ; par MM. Ad. Carxot 



et GOCTAL. 



« L'analyse chimique et la micrographie ont permis de reconnaître 

 que le carbone existe clans les fontes et les aciers sous plusieurs états dis- 

 tincts : le graphite et différents carbures de fer, parmi lesquels le mieux 

 défini paraît répondre à la formule Fe' C et a été désigné sous le nom de 

 cèmenlite. 



» Les éléments autres que le carbone, se trouvant, en général, en pro- 

 portion plus faible que lui dans les produits métallurgiques, il sera peut- 

 être plus difficile encore que pour le carbone de les définir par les pro- 

 cédés micrographiques; en attendant qu'ils puissent intervenir utilement 

 dans cette question, comme dans celle des carbures de fer, l'analyse chi- 

 mique est en état de fournir quelques renseignements importants sur l'état 

 chimique des divers éléments. 



» On peut, en effet, dans bien des cas, en se servant de réactifs appro- 

 priés, dissoudre la masse ferreuse sans attaquer les éléments étrangers, 

 isolés ou combinés, et déterminer ensuite la composition exacte du résidu 

 insoluble. C'est ce que nous avons fait dans une série de recherches, dont 

 nous allons exposer les résultats. 



» Nous parlerons d'abord des fontes ou aciers contenant des métalloïdes, 

 et ensuite de ceux qui renferment des métaux, en conservant à ces deux 

 mots de mélalloïdes et mélaux leur signification ordinaire, c'est-à-dire en 

 rangeant parmi les premiers : le silicium, le soufre, le phosphore, l'arsenic, 

 et, parmi les seconds : le cuivre, le nickel, le manganèse, le chrome, le 

 titane, le tungstène et le molybdène. 



» Silicium. — Nous avons opéré sur deux échantillons de ferrosilicium, 

 aussi peu manganèses que possible. 



» L'attaque a été faite par l'acide chlorhydrique étendu et à l'abri de l'air. 



» Après avoir porté àl'ébullition pendant quelques minutes dans une fiole de verre, 

 traversée par un courant d'acide carbonique, 25o'''^ environ d'acide clilorliydrique à y 

 pour 100, on laisse refroidir; puis on introduit quelques grammes du ferrosilicium en 

 poudre très fine et, rétablissant aussitôt le courant d'acide carbonique, on élève la 

 température aux. environs de 40° en agitant de temps à autre. Lorsque toute eflerves- 

 cence est complètement terminée, on décante la solution claire, où se trouvent en sus- 

 pension quelques ilocons d'hydroxyde de silicium (Si-O'H-) ; on recueille le résidu 



